( "92 ) 

 rure d'aluminium préalablement distillé dans un courant d'hydrogène 

 avec de l'aluminium en feuilles, dans des tubes remplis d'acide carbonique, 

 et nous avons chauffé ceux-ci dans des tubes de fer verticaux dans lesquels 

 on faisait bouillir de la benzophénone, du mercure ou du soufre. 



» Dans la vapeur de benzophénone (vers 3oo°), l'aluminium est à peine 

 attaqué; cependant le chlorure, qui était primitivement jaune, par suite 

 ilu mélange d'une petite quantité de perchlorure de fer, devient incolore. 

 Dans la vapeur de mercure, l'attaque est plus marquée, mais encore 

 faible, il n'y a pas transport d'aluminium; par contre, on obtient des 

 cristaux de chlorure d'aluminium d'une beauté et d'ime limpidité remar- 

 quables. La partie supérieure du tube étant un peu refroidie, parce que 

 l'appareil de chauffage reste ouvert, il s'y condense des cristaux inco- 

 lores de chlorure d'aluminium, et souvent il arrive qu'il se forme dans 

 la pointe un cristal unique de plusieurs centimètres de long, aplati suivant 

 la base, parallèlement à laquelle il existe un clivage très facile; sur ces 

 cristaux on peut, à travers les parois du tube, observer les propriétés op- 

 tiques et reconnaître qu'ils ne sont pas rigoureusement uniaxes, et queleiu' 

 symétrie est donc probablement pseudo-hexagonale. Il n'a pas été possible 

 de mesurer leurs angles, car les faces se ternissent très rapidement à l'air 

 humide; mais ils se présentent en lames hexagonales modifiées sur toutes 

 les arêtes de la base. Ils sont très mous, à la façon du gypse, mais à un 

 plus haut degré, et ressemblent d'ailleurs beaucoup par leur éclat et 

 par leur transparence aux beaux échantillons de ce minéral. 



» L'action de l'aluminium sur' le chlorure, à la température d'ébullition 

 du mercure, permet d'obtenir ce corps dans un grand état de pureté. 



» Lorsqu'on chauffe les tubes dans la vapeur de soufre, l'aluminium 

 est fortement attaqué; il se recouvre d'une matière brune, et les parois 

 du tube, bien au-dessus de la portion renfermant le métal, se trouvent 

 enduites d'une substance grise d'un aspect près pie métallique. 



» Ayant ouvert le tube à ses deux extrémités et l'ayant chauffé après 

 l'avoir introduit dans un tube traversé par un courant d'hydrogène, de 

 manière à volatiliser le chlorure d'aluminium, il est resté une poudre gris 

 brunâtre, décomposant l'eau avec dégagement d'hydrogène, et renfermant 

 de l'aluminium, du silicium et du chlore. Nous pensons que c'est un sous- 

 chlorure d'aluminium mélangé avec du silicium amorphe. En effet, par 

 l'action de l'acide chlorhydrique, l'aluminium se dissout et le silicium reste 

 sous la forme d'une poudre brune. 



» Ntjus ne sommes pas encore parvenus à obtenir une réaction com- 



